对GH159合金经48±1%冷变形量下的组织及经不同固溶温度、不同固溶时间处理后的透射电子显微组织,以及时效后的性能进行了较为深入的研究.结果表明,G159合金经48±1%冷拔变形后形成了大量密排六方的网状ε-相.这些ε-相经过1030～1090℃×4～8小时空冷固溶处理后,部分ε-相转化为弥散球形γ′-相.GH159合金冷拔态(48±1%)+665℃×4小时空冷时效后,700℃下具有高的强度、好的韧性等综合力学性能.
GH159合金 形变诱发相变 ε-相 弥散球形γ′-相